KOIDE : UEBER DAS KLEMMEN DER HOELZER. 
3 10 
Die Grösse des Klemmens von eigentlichem Splint und 
Kernholz für sich, untersuchte ich an Scheiben von Asagara 
und Yoguso-minebari, aus welchen je ein Splintring und 
Kerntheil (aus einer und derselben Scheibe wie in Fig. VI. 
und VII. dargestellt) herausgearbeitet worden waren. 
IV. Resultate der Untersuchung. 
D ie nach den so beschriebenen Methoden erhaltenen 
Resultate sind in Einzeltabellen nachfolgend zusammengestellt. 
V. Ergebnisse der Untersuchungen. 
Fassen wir die Hauptergebnisse der vorliegenden Arbeit 
hier kurz zusammen, so finden wir : 
1. Das Klemmen tritt bei jeder Holzart ohne Ausnahme 
mehr oder weniger auf. 
2. D as Mass der Klemmung ist sehr verschieden, je nach 
Holzarten, aber bei ein und derselben Gattung an¬ 
nähernd übereinstimmend. 
3- D as Klemmen ist nicht vorübergehend, sondern hält so 
lange an, bis in Folge der Verdunstung das Schwin¬ 
den beginnt und bis auf diesen Zeitpunkt nimmt 
das Klemmungsmass allmählig zu. 
4. Die Dauer des Klemmens ist verschieden, je nach 
Holzarten, nach der Dicke einer Scheibe, ferner 
verschieden bei berindeten und bei entrindeten Schei¬ 
ben. Je dicker eine Scheibe ist, desto länger dauert 
das Klemmen an. Die Klemmungsdauer ist grösser 
bei berindeten Scheiben als bei unberindeten. 
5. Die Grad des Klemmens nimmt vom Mittelpunkt des 
Stammes gegen die Rinde hin stetig zu. (Siehe Tab. I-V.) 
6. Das Klemmungsmass wird durch die Rinde erheblich 
vermindert, namentlich ist der Einfluss der Rinde beim 
Splintholz grösser, als bei den anderen Holztheilen. 
Das Klemmen wird nämlich um so kräftiger behindert, 
je dicker der Bau der Rinde ist. 
